## PENGARUH PENAMBAHAN ABU CANGKANG KERANG HIJAU DAN ZAT ADIKTIF SUPERPLASTICIZER SEBAGAI BAHAN TAMBAH CAMPURAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN BETON K-400
Jonizar 1,* , Masri A. Rivai 2 , Uci Muamar 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang *E-mail : jonizarmt@gmail.com
Abstract
In this i study, the authors took green shell ash and superplasticizer addictive substances as additives in the concrete mixture. This study i intends to determine the effect of using green shell ash and superplasticizer addictive substances on the compressive strength of concrete K-400. Green shell ash and superplasticizer addictive substances are additives used in concrete mix materials. The total number of test objects in this study were 36 samples, each 9 samples of specimens in 4 variations, namely normal concrete, normal concrete + green shell ash 3% and the addictive substance superplasticizer 1%, i normal concrete i + shell ash green 3% and superplasticizer 2% addictive substance, and normal concrete + green shell ashes 3% and superplasticizer 3% addictive substance. After the addition of green clamshell ash and superplasticizer addictive substance, a compressive strength test of the concrete was carried out, with the obtained characteristic concrete quality on the addition of 3% green clamshell ash and 1% superplasticizer addictive substance, the concrete compressive i strength value was 403.72 kg/cm 2 at the age of 28 days. On the addition of green clamshell ash 3% and 2% superplasticizer addictive substance, the concrete compressive strength value was 411.78 kg/cm 2 at the age of 28 day. On the addition of green shell ash 3% and superplasticizer 3% addictive substance, the concrete compressive strength value was 425.48 kg/cm 2 at the age of 28 day.
Key i Words i : , Addictive Substance i Superplasticizer, Green i Shell i Ash

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan beton sebagai bahan konstruksi  bangunan i tentunya  tidak terlepas dari ketersediaan i material i beton. Material beton itu sendiri terdiri i dari agregat halus (pasir),  agregat kasar (kerikil), dan semen yang disatukan dengan n menambahkan
sejumlah air sebagai penyatu dari material material tersebut. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dibidang konstruksi, telah membuat suatu beton dengan bahan
penambah atau pengganti semen yang berasal
dari limbah seperti cangkang kerang, cangkang kerang yang dipakai adalah cangkang i kerang i hijau ( PernaViridis i L. ). Cangkang i kerang mengandung i senyawa yang terkandung dalam i semen. Untuk itu diharapkan cangkang kerang i dapat dijadikan substitusi semen yang baik.
Seiring perkembangan zaman, akan muncul pula inovasi-inovasi untuk beton pula.
Inovasi yang dilakukan tentunya untuk meningkatkan kualitas dari beton ataupun mewujudkan konsep green construction .
Inovasiyang dilakukan dapat dengan mengganti bahan dasar beton maupun adanya bahan campuran yang ditambahkan pada campuran beton seperti superplasticizer.
Superplasticizer adalah bahan kimia tambahanpengurang air yang sangat efektif. Dengan pemakaian bahan n tambahan ini diperoleh adukan dengan faktor air semen lebih rendah pada nilai kekentalan adukan yang sama atau diperoleh adukan dengan kekentalan lebih encer dengan faktor air semen yang sama, sehingga kuat tekan beton lebih tinggi.
Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Saputra (2015) dengan judul “Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Kerang Hijau Sebagai Bahan Tambah Campuran Semen Terhadap Kuat Tekan Beton K-400”. Penelitian ini memvariasikan presentase penambahan abu cangkang kerang hijau
sebesar 1%, 2%, 3% terhadap berat semen yang digunakan.
Sehubungan i dengan i hal i ini, i maka peneliti ingin mengembangkan
bahan tambahan i abu i cangkang i kerang i hijau dan  bahan i tambah i zat i adiktif i dengan judul “Pengaruh Penambahan Abu i Cangkang Kerang i Hijau dan Zat Adiktif Superplasticizer sebagai i Bahan i Tambah
Campuran Semen Terhadap Kuat Tekan Beton K-400” dengan menggunakan i abu cangkang i kerang hijau 3% dan zat adiktif superplasticizer menggunakan persentase yang berbeda yaitu 1%, i 2%, dan 3% dengan 4 i variasi yang berumur 3, 14, dan 28 hari. Hal i lain yang mendasari urutan mengembangkan penelitian terdahulu dengan variasi berbeda.
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan abu cangkangkerang i hijau dan superplasticizer terhadap i mutu tekan beton K-400.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan abu cangkang kerang hijau 3% dan superplasticizer 1%, 2%, dan 3% pada kuat tekan beton K-400.
Pada penelitian ini penelitian membatasi i masalah sebagai berikut : 1.  Bahan tambah yang digunakan sebagai bahan campuran adalah abu cangkang kerang hijau dan superplasticizer.
2.  Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 3, 14, dan 28 hari. Pengujian kuat tekan dilakukan untuk beton normal K- 400 campuran abu cangkang kerang hijau 3% serta variasi superplasticizer 1%, 2%, dan 3%.
3.  Jumlah i sampel i terdiri i dari 36 sampel, dimana i masing-masing i benda i uji terdiri dari 9 sampel. Menurut Mulyono (2004), beton
merupakan  fungsi  dari  bahan    penyusunnya yang  terdiri  dari  bahan  semen  hidrolik, agregat  kasar,  agregat  halus,  air,  dan  bahan tambah.  Untuk  mengetahui  dan  mempelajari perilaku  elemen  gabungan  (bahan-bahan penyusun  beton)  memerlukan  pengetahuan mengenai karakteristik masing-masing komponen. Beton sering digunakan dalam pekerjaan teknik sipil karena memiliki banyak
kelebihan diantaranya tahan terhadap serangan  api, tahan terhadap serangan  korosi, mudah  dibentuk,  mampu  memikul  beban yang  berat  dengan  umur  rencana  yang  lama
dibandingkan  dengan  perkerasan  lentur,  dan juga  biaya  pemeliharaan  yang  relatif  kecil (Mulyono, 2004).
Abu cangkang i kerang i hijau memiliki kandungan i silika, i hasil i pengujian i silika pada i cangkang i kerang i hijau i mempunyai kandungan i silika yaitu 10%,  14% dan hampir sama kandungan silika yang terdapat pada mikrosilika buatan i pabrik, maka i dari itu penggunaan abu cangkang kerang hijau dapat dimanfaatkan sebagai i pozzolan i alami dalam i pembuatan i beton. i Pada i penelitian yang i sebelumnya i dilakukan i oleh Saputra (2015) dengan i judul “Pengaruh Penambahan Abu i Cangkang Kerang Hijau Sebagai Bahan i Tambah Campuran Semen Terhadap Kuat i Tekan Beton K-400”. Penelitian sebelumnya membuat variasi kandungan abu i cangkang kerang hijau dalam semen sebanyak i 1%, 2%, dan 3%. Hasil i pengujian menunjukkan i bahwa kandungan i 3% i abu cangkang kerang hijau dalam i campuran beton memiliki nilai i kuat tekan i beton lebih besar dibandingkan dengan i nilai i kuat i tekan beton i normal tanpa abu i cangkang kerang i hijau.
Superplasticizer  adalah i bahan i kimia tambahan pengurang air yang sangat efektif. Dengan pemakaian i bahan tambahan i ini diperoleh i adukan dengan faktor i air i semen lebih rendah i pada nilai i kekentalan adukan yang i sama i atau diperoleh adukan dengan kekentalan lebih i encer i dengan i faktor i air semen yang i sama, i sehingga i kuat i tekan beton lebih i tinggi.
Setelah i didapat i data i dari hasil i uji kuat tekan i beton i masing-masing benda i uji,
kemudian data i tersebut diolah dengan menggunakan rumus-rumus ketentuan dari
SK SNI T-15-1990-03 sebagai berikut : 1.  Rumus kuat tekan beton
σbi = (1)
2.  Rumus kuat tekan beton rata-rata
σbm = (2)
3.  Rumus deviasi standar
S = √∑ (3)
4.  Rumus kuat tekan beton karakteristik
σbk = σbm – 1,28.S (4)
Keterangan :
σbi = kuat tekan beton masing-masing benda uji (kg/cm 2 ) P = beban (kg) A = luas penampang benda uji (cm 2 ) σbm = kuat tekan rata-rata (kg/cm 2 ) N = jumlah benda uji S = deviasi standar (kg/cm 2 ) σbk = kuat tekan beton karakteristik (kg/cm 2 )

## 2. METODOLOGI
Pelaksanaan penelitian i dilakukan i di laboratarium i Bahan i Beton, i PT. i Graha Tekindo i Utama i (PT. i Perkasa i Adiguna Sembada) i Palembang i yang i berlokasi i di Jl. i Soekarno i Hatta i di i simpang i SPBU H. i Romi i Herton i Palembang.
Alat yang akan digunakan pada penelitian  ini  adalah  saringan  atau  ayakan, timbangan  digital,  gelas  ukur,  oven,  pan,  alat pemadat,  alat specific  gravity ,  alat  uji  slump, mixer  concrete ,  mesin  kuat  tekan  beton,  dan cetakan.
Bahan i yang i akan i digunakan i pada penelitian i ini i adalah i semen, agregat kasar, i agregat i halus, i air, i abu i cangkang kerang i hijau, i dan i superplasticizer.
Dilakukan i pengujian i material/bahan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui data i awal i mengenai i material yang i akan dipakai, i sehingga dapat
memudahkan i proporsi i campuran i beton. Data-data i tersebut i yang i didapat i akan dipergunakan i sebagai i acuan i perhitungan campuran i beton. i Setelah i itu, i dilakukan pembuatan i campuran beton dalam i penelitian berpedoman pada i SNI i 2493-2011 tentang tata cara pembuatan i dan perawatan i benda uji i beton i di i laboratorium. i Kemudian, i dilakukan pengujian i slump i beton i berdasarkan i SNI i 1972 2008 i tentang i cara i uji i slump i beton.
Tabel 1.  Jumlah variasi campuran, umur, dan benda uji
Benda Uji Umur Sampel (hari) Jumlah Sampel (buah) BN 3 3 14 3 28 3 BN + ACKH 3% + SP 1% 3 3 14 3 28 3 BN + ACKH 3% + SP 2% 3 3 14 3 28 3 BN + ACKH 3% + SP 3% 3 3 14 3 28 3 Total Benda Uji 36
Keterangan  :  BN  =  Beton  Normal,  ACKH  =  Abu Cangkang Kerang Hijau, SP = Superplasticizer
Langkah i kerja i pembuatan i benda i uji i adalah siapkan i cetakan i kubus i berukuran i 15 i cm x i 15 i cm i x i 15 i cm. i Masukkan i adukan i ke i dalam i cetakan i sambil i ditumbuk i sekali i untuk i luas i permukaan i 7 i cm 2 i dengan i diameter i penumbuk i 10 i mm. i Padatkan i di i mesin i penggetar i luar i cetakan. i Ratakan i permukaan i atas i benda i uji. i Lalu i diamkan i selama i ± i 24 i jam. i Buka i beton i dari i cetakan i kemudian i masukkan i ke i dalam i bak i perendam i (perawatan i benda i uji). i Kemudian,
i pengujian i selanjutnya i dilakukan i dalam i satu i tahap i yaitu i melakukan i penelitian i terhadap i kuat i tekan. i Benda i uji i yang i digunakan i untuk i pengujian i kuat i tekan i beton i adalah i kubus. i Pengujian i beton i dilakukan i pada i umur i yang i ditentukan i dalam i perawatan i perendaman.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Slump
Dari i gambar 2 i diatas menunjukkan bahwa i hasil dari i nilai slump pada beton normal i adalah i 8 cm, i pada i beton i normal yang dicampur dengan i abu m cangkang kerang hijau 3% dan i ditambah dengan superplasticizer i 1% di dapat hasil i slump sebesar 8 i cm, begitupun i dengan penambahan abu cangkang kerang hijau i 3% dan i di tambah dengan i superplasticizer i 2% juga didapatkan hasil i slump i sebesar i 8 cm, dan i begitupun dengan i penambahan i abu cangkang i kerang hijau 3% dan di tambah dengan superplasticizer i 3% i nilai slump berubah menjadi 7 cm.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Gambar 3.  Hasil uji kuat tekan rata-rata  (kg/cm 2 )
Dari  gambar  3  di  atas  menunjukkan bahwa  kuat  tekan  beton  pada  beton  normal menghasilkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  pada umur 3 hari sebesar 208,5 kg/cm 2 , pada umur 14  hari  sebesar  287,87  kg/m,  dan  pada  umur 28 hari sebesar 408,76 kg/cm 2 . Pada beton normal yang i dicampur i abu cangkang  kerang i hijau  sebanyak i 3%  dan ditambah dengan superplasticizer 1% menghasilkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  pada umur 3 hari sebesar 231,96kg/cm 2 , pada umur 14 hari sebesar  299,96kg/cm 2 , dan pada umur 28  hari  sebesar    411,02  kg/cm 2 .  Begitu dengan  penambahan  abu  cangkang i kerang hijau  sebanyak  3%  dan  ditambah i dengan superplasticizer  2%  didapat  nilai  kuat tekan i rata-rata pada  umur i 3  hari  sebesar 262,93 kg/cm 2 , pada umur 14
hari i sebesar i 306,00 i kg/cm 2 ,  dan pada umur i 28 i hari i sebesar  417,82 i kg/cm 2 .  Sedangkan pada i penambahan abu cangkang kerang hijau i sebanyak i 3% dan i ditambah dengan superplasticizer 3% menghasilkan nilai i kuat tekan i rata-ratapada i umur i 3 hari i sebesar 281,07 kg/cm 2 , i pada umur 14 i hari sebesar 349,82 i kg/cm 2 , dan pada umur 28 i hari
sebesar i 429,91 i kg/cm 2 . Dari i hasil pengujian i kuat tekan i beton ini
membuktikan i bahwa i terjadinya peningkatan disetiap i persen i penambahan i zat adiktif dengan i waktu i yang i sudah i ditentukan.
Gambar 4.  Kuat tekan beton karakteristik (kg/cm 2 )
Dari    hasil    perhitungan    diatas    dapat diketahui    bahwa    nilai    kuat    tekan    beton karakteristiknya  bervariasi,  dimana  masing- masing variasi mengalami peningkatan terhadap beton dalam kondisi inormal setelah tambahkan    dengan    bahan    tambah  abu cangkang kerang hijau 3% dan superplasticizer. Dari gambar 4 membuktikan bahwa    pada  beton  dengan  campuran  abu cangkang kerang hijau 3% dan superplasticizer 3% memiliki  nilai  kuat  tekan beton  karakteristik    yang    lebih    tinggi dibandingkan  dengan    kuat    tekan  beton karakteristik    lain  yaitu  sebesar  425,48 kg/cm 2 .    Beton    dengan    penggunaan    bahan tambah  abu  cangkang kerang  hijau  3%  dan superplasticizer 3% memiliki mutu pelaksanaan  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  beton  campuran  lainnya  karena menghasilkan  karakteristik  yang  tinggi  dan terus  meningkat  pada    umur    3,  14,  dan  28 harinya  sesuai  dengan  perencanaan  kinerja mutu  beton. i Mutu i beton i yang i sesuai i dengan i perencanaan i beton i mutu i tinggi i terdapat i campuran i abu i cangkang i kerang i hijau i 3% i dan i superplasticizer i 3% i dengan i kuat i tekan i beton i karakteristik i 425,48 i kg/cm 2 i pada i umur i 28 i hari.
Dari hasil i penelitian i yang i sudah i dilakukan i mengenai i beton i K-400 i dengan i bahan i tambah i abu i cangkang i kerang i hijau i dan i superplasticizer i maka i dapat i disimpulkan i bahwa i pengaruh i penambahan i abu i cangkang i kerang i hijau i dan i superplasticizer i terhadap i beton i normal i sebagai i bahan i tambah i sangat i mempengaruhi i hasil i kuat i tekan i beton. i Hal i ini
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Beton Normal BN + ACKH 3% + SP 1% BN + ACKH 3% + SP 2% BN + ACKH 3% + SP 3%
3 14 28 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Beton Normal BN + ACKH 3% + SP 1% BN + ACKH 3% + SP 2% BN + ACKH 3% + SP 3%
3 14 28
i dapat i dilihat i dari i hasil i pengujian i yang
i mengalami i penurunan i kuat i tekan i sesuai
i dengan i variasi i campuran i beton.
i Pada
i penelitian i ini, i peneliti i merencanakan i beton i dengan i kuat i tekan i karakteristik i K-400 i dengan i bahan i tambah i abu i cangkang i kerang i hijau i dan i superplasticizer i untuk i menghasilkan i beton i mutu i tinggi. i Dari i hasil i pengujian i sebanyak i 4 i variasi i yang i dilakukan, i beton i yang i memenuhi i standar i yang i direncanakan i yaitu i variasi i penambahan i abu i cangkang i kerang i hijau i 3% i dan i superplasticizer i 3% i dengan i kuat i tekan i karakteristik i yang i dihasilkan i sebesar i 425,48 i kg/cm 2 i pada i umur i 28 i hari. i Pengujian i umur i 28 i hari i dilakukan i untuk i mengetahui i karakteristik i yang i sesungguhnya i karena i beton i akan
i mengalami i pengerasan i sempurna i pada i umur i 28 i hari.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian penambahan  abu  cangkang  kerang  hijau  dan superplasticizer terhadap beton normal sangat mempengaruhi  terhadap  peningkatan  mutu beton  K-400.  Peningkatan di i setiap i penambahan i abu i cangkang i kerang i hijau i 3% i dan i superplasticizer i dengan i persentase i 1%, i 2%, i dan i 3%. i Yang i semula i beton i normal i didapatkan i hasil i 408,76 i kg/cm 2 i pada i umur i 28 i hari, i ketika i di i tambah i abu i cangkang i kerang i hijau i 3% i dan i ditambah i dengan i campuran i superplasticizer i 1% i maka i terjadi i peningkatan i sebesar i 411,02 i kg/cm 2 i pada i umur i 28 i hari. i Begitu i juga i di i tambah i abu i cangkang i kerang i hijau i 3% i dan i ditambah i dengan i campuran i superplasticizer i 2% i juga i mengalami i peningkatan i sebesar i 417,82 i kg/cm 2 i pada i umur i 28 i hari. i Dan i ketika i di i tambah i lagi i abu i cangkang i kerang i hijau i 3% i dan i ditambah
i dengan i campuran i superplasticizer i 3% i maka i mutu i beton i juga i mengalami i peningkatan i sebesar i 429,91 i kg/cm 2 .
Setelah dilakukan i penelitian i mengenai i penambahan i abu i cangkang i kerang i hijau i dan i superplasticizer, i maka i dapat i diberikan i saran i agar i berguna i pada i penelitian i selanjutnya i yaitu i sebagai i berikut :
1.  Abu  cangkang  kerang  hijau  memiliki silika  sebesar  10,14%.  Dengan  besarnya silika  yang  dimiliki  oleh  abu  cangkang kerang  hijau  disarankan  untuk  menambah mutu beton antara K-450 sampai K-550.
2.  Disarankan  untuk  menambah  persenan dalam  adukan  beton  yang  sebelumnya
peneliti hanya menggunakan abu cangkang kerang hijau sebanyak 3%.
3.  Disarankan  untuk  mengkombinasi  abu cangkang  kerang  hijau  dengan  zat  adiktif yang lain.
4.  Dalam  penumbukan  cangkang  kerang hijau  menjadi  abu  yang  halus  disarankan menggunakan ulekan manual supaya dapat menghasilkan  serbuk  yang  sangat  halus untuk bahan campuran adukan beton.
5.  Ketelitian  sangat  diperlukan  dalam  setiap langkah  pengerjaan  sampel  beton  mulai dari pembuatan, perawatan, hingga pengujian sampel beton karena
berpengaruh terhadap kekuatan beton.

## REFERENSI
Anonim.  (1991).  SNI  T-15-1990-03:  Tata Cara  Rencana  Pembuatan  Campuran Beton  Normal.  Bandung:  Departemen Pekerjaan  Umum,  Yayasan  Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan.
Anonim.  (2008).  SNI-1972-2008:  Cara  Uji Slump Beton. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Anonim.  (2011).  SNI-2493-2011:  Tata  Cara Pembuatan  dan  Perawatan  Benda  Uji Beton  di  Laboratorium.  Jakarta:  Badan
Standarisasi Nasional.
Mulyono,  T.  (2004). Teknologi  Beton:  Edisi Kedua . Yogyakarta: Andi.
Saputra, Y. C. (2015). Pengaruh Penambahan
Abu  Cangkang  Kerang  Hijau  Sebagai Bahan Tambah Campuran Semen Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  K-400.
Skripsi. Universitas  Muhammadiyah Palembang, Palembang.